514 Ueiiielrius M. HaJovanovic. 



Dieser stationäre Zustand des Nickels wurde während der syste- 

 matischen Untersuchungen von Zeit zu Zeit |durcli Aufnahme der 

 Suszeptibilitätswerte bei gewöhnlicher Temperatur überprüft. 



W. L'mLi'hrhdiki'it ihr Suszrptibilitäf. 



Nachdem der Zustand des Nickels durch das oftmalige Erhitzen 

 stationär geworden war, wurde die Suszeptibilität reversibel, d. h. die 

 Suszeptibilitätskurve für eine bestimmte Temperatur blieb die gleiche, 

 ob diese Temperatur durch Erwärmen oder durch Abkühlen erhalten 

 worden war. Die Kurve der anfänglichen Suszeptibilität in Funktion 

 der Temperatur ist somit eindeutig definiert. Um sich dieser Tatsache 

 zu vergewissern, wurde die Bestimmung der anfänglichen Suszepti- 

 bilität des öftern zweimal vorgenommen; einmal für die bestimmte 

 Temperatur, erhalten durch Abkühlen, das andere Mal bei gleicher 

 Temperatur, erhalten durch Erhitzen. Die einzelnen Punkte einer 

 Suszeptibilitätskurve in Funktion der Feldstärke H wurden stets für 

 wachsende und abnehmende P^elder aufgenommen, um auch die Um- 

 kehrbarkeit der Suszeptibilität bei konstanter Temperatur zu zeigen. 



11. Eigentliche Vn-suc)isdiiic)tfiihruiiy. 



Der Nickelring wurde erhitzt und auf eine bestimmte Temperatur 

 gebracht und diese mittelst des Nullpunktgalvanometers der Tem- 

 peraturmesseinrichtung konstant gehalten. Die Dauer der nötigen 

 Erhitzung, um im Ring in allen seinen Teilen eine gleichförmige 

 Temperatur zu erzielen, vai'iierte zwischen 2 und 3 Stunden. 



Bei den Untersuchungen war es unbedingt notwendig, dass der 

 Nickelring und der Ofen die gleiche, einheitliche und stationäre Tem- 

 peratur hatten: denn nur dadurch war es möglich, dass die einzelnen 

 beobachteten Werte von einander nicht um grössere Beträge abwichen, 

 als solche, die noch innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der Apparate 

 fallen. 



Temperaturschwankungen von '/a^ — 1" konnten noch als zulässig 

 angenommen werden (^s. Abschnitt 7). 



Eine Erwärmung des Nickelringes durch den primären Strom 

 kam nicht in Betracht, da zur Erzeugung der Feldstärken nur Strom- 

 stärken bis zu 0,012 Ampere angewendet wurden. 



In den höheren Temperaturen von ca. 340^ aufwärts, bei welchen 

 die anfänglichen Suszeptibilitäten sehr rasch mit der Temperatur 

 anwachsen, wurden die einzelnen Werte einer Suszeptibilitätskurve 

 mehrmals aufgenommen, da kleine Temperaturschwankungen in dieser 

 Region grosse Änderungen der Suszeptibilitätswerte zur Folge haben. 



